{ 386 j 



mètres par MM. de Reffye et Pothier, soient entreprises de nouveau avec 

 des bouches à feu des calibres en usage sur les diverses espèces de poudre 

 étudiées. » 



CHIMIE. — Sur la cristallisation du verre; par M. Eue. Peligot. 



« Il existe à Blanzy (Saone-et-Loire) une verrerie à bouteilles apparte- 

 nant à M. Cliagot, dans laquelle on a remplacé les creusets habituellement 

 employés pour fondre le verre par un four à cuvette de grande dimension. 

 Ce four a été construit par M. Videau, directeur de l'usine, avec le concours 

 de M. Clémandot, ingénieur civil, dont le nom est bien connu de l'Aca- 

 démie : il est chauffé aux gaz; il a G™, 5o de longueur sur a mètres de lar- 

 geur; dans la cuvette, qui a o™,45 de profondeiu', on fond à chaque 

 opération i 2 000 kilogrammes de verre. Des ouvreaux, au nombre de douze, 

 pratiqués dans ses parois, servent au cueillage du verre et au travail des 

 ouvriers qui soufflent les bouteilles. 



» Ce four ayant été mis hors feu, il y a quelques mois, par suite d'un de 

 ces accidents qij'un appareil d'une construction aussi neuve et aussi hardie 

 rend inévitables, M. Videau a fait tirer à la poche le verre encore fluiile 

 dans les parties déclives de la cuvette ; ce travail a mis à découvert des 

 géodes cristallines qui s'étaient formées pendant le refroidissement de la 

 masse vitreuse. Ce sont ces cristaux que M. Videau, qui est un ancien 

 élève de l'École centrale, m'a envoyés, en y joignant des morceaux du 

 verre transparent, de l'eau mère qui les accompagnait et aussi des frag- 

 ments d'une bouteille faite avec ce même verre dans les conditions nor- 

 males ; il a pensé avec raison que l'examen de ces produits pourrait jeter 

 quelque lumière sur le phénomène encore obscur de la dévitrification du 

 verre. 



» Les cristaux ont pris naissance d'abord aux angles du four, dont la 

 corrosion par la matière vitreuse avait fait des points saillants ; ils se sont 

 ensuite développés sur toute la surface, en formant une croîite qui est restée 

 solide après la décantation du verre à la poche. Ils diffèrent beaucoup, par 

 leur aspect et par leur mode de formation, de tous les échantillons de verre 

 dévitrifié que j'ai vus jusqu'à présent; ceux-ci sont tantôt opaques, homo- 

 gènes, ayant l'aspect d'une poterie : c'est la porcelaine de Réaumur; tantôt 

 sous la forme de prismes aigndlés ou de mamelons blancs emprisonnés 

 dans le verre qui les a fournis, et dont il est impossible de les séparer com- 

 plètement. Dans les remarquables échantillons que je mets sous les yeux 



